



i 

























h 

















i 













, 



I 





* 





11 





168 



Siegfried Reissek. 



normale Faser des reifen Samens beschaffen , nur sind ihre Windungen gewohnlich viel zahlreicher. Die 

 Unterschiede der Sorten griinden sich: 1. auf die Lange der Faser, 2. die Dicke, 3. die Festigkeit, 

 Zahigkeit und Dauerhaftigkeit, 4. die Weichheit, 5. den Grad der Gewundenheit , 6. die Farbe und den 

 Glanz. Alle diese Eigenschaften sind mitunter an derselben Sorto Abweichungcn unterworfen. 



Die strauchigen und baumartigen Baumwollpflanzen besitzen langere Fasern , als die krautigen. Die 

 Dicke ist wandelbar. Wie oben bemerkt, sind die Haare am Grunde am weitesten und verengen sicb nach 

 oben allmahlich. Es ist daher bei Untersuchungen der Dicke mittelst des Mikroskopes zu beachten, an 

 welcher Stelle des Haares die Messung angestelit wird. Nur auf diese Art ist einige Genauigkeit moglich. 

 Nimmt man einen Buscliel gewohnlicher, kauflieher Baumwolle zur mikroskopischen Ansicht, so sieht man, 

 des verworrenen Zustandes der Fasern halber, diese immer von versehiedener Dicke neben einander. Mei- 

 stentheils sind die Fasern der amerikanischen und ostindischen Baumwolle, besonders die von G. barba- 

 dense etwas dicker als die ubrigen. Doch linden sich audi bei diesen oft genug Fasern , die jenen des 

 G. barbadense im Durchmesser gleichkommen. Die dicksten Fasern erreichen den Durchmesser von 



0,0020—0,0026 P. Z. 



Die Festigkeit, Zahigkeit und Dauerhaftigkeit der Faser, hangt an und fur sich von der Derbheit der 

 Wandungen, im verarbeiteten Zustande, als Gewebe, aber audi noch von ihrer Lange ab. In ersterer 

 Beziehung sind die Fasern von G. herbaceum entschieden vorzuziehen , indem sie in Folge der dickeren 

 secundaren Ablagerung eine grossere Zahigkeit besitzen, wie sich aus der Ansicht der Faser Fig. VIII, im 

 Verhaltniss zu jener des G. barbadense, Fig. IX, X, ergibt. Man findet wohl immer in Proben beider Sor- 

 ten eine namhafte Anzahl von Fasern mit Wandungen von gleicher Dicke, die Mehrzahl aber zeigt die 

 eben ausgesprochene Verschiedenheit. Hieraus geht hervor, dass sich die Faser von G. herbaceum , wenn 

 selbe zugleich von entsprechender Lange ist, zur Verfertigung dauerhafter Gespinnste und Gewebe besser 

 eignen miisse, als die Faser von G. barbadense und andern Arten. 



Der Grad der Weichheit und Schmiegsamkeit hangt zunachst von der Beschaffenheit der secundaren 

 Ablagerung ab. Je dicker diese, desto steifer und sproder ist audi die Faser. Die Wollhaare von G. barba- 

 dense, mit diinneren Wanden, sind desshalb audi weicher, seidenartiger, als jene von G. herbaceum, und 

 zur Verfertigung weicher und zarter Gewebe vorzuziehen. Ubrigens findet man in alien Baumwollsorten 

 einzelne steifere und sprodere Fasern mit dickeren Wanden , und wieder andere ungemein weiche und 

 nachgiebige , weiche noch die ursprungliche unverdickte Zellvvand besitzen. Solche Fasern , weiche in 

 Fig. XII, fig. 2 von G. barbadense dargestellt sind, kommen nicht selten vor, und mussen, wie schon fruher 

 bemerkt wurde, als tiefere Entwickelungsstufe angesehen werden. 



Die Drehung und Windung der Faser wird durch die Austrocknung des fliissigen Inhaltes bedingt , 

 und erfolgt hauptsachlich bei Entwirrung der Haardecke des Samens. Sie ist urn so starker, je dunner die 

 Wand und je grosser das Lumen der Faser ist. Daher auch die Drehung bei G. barbadense starker als 

 bei G. herbaceum. Fasern mit diinnen, der ganzen Lange nach gleichmassigen Wandungen drehen sich 

 am starksten, dickwandige nur unbedeutend oder gar nicht. Die Windungen verlaufen schraubenformig in 

 derselben Richtung, oder sie springen hier und da in die entgegengesetzte Richtung um. Letzteres scheint 

 hauptsachlich durch die Lage der Faser wahrend des Austrocknens bedingt zu sein. 



Die Farbe und der Glanz hangt von der Farming der Wand und des Inhaltes ab. Nachstdem wird der 

 Glanz durch die eigenthumliche , festere , derbere und glattere Beschaffenheit der Aussenwand hervorge- 

 bracht. Die Ansicht, die nichts desto weniger in den besten technischen Werken als Factum angefuhrt 

 wird, ist ganz irrig, dass der Glanz der Faser von einem besonderen Firnisse der Oberflache hemihre. Das 

 Baumwollhaar glanzt wie das Menschenhaar , ohne desshalb gefirnisst zu sein. Die in den meisten Fallen 

 ungefarbte Wand verleiht der Faser ihr weisses Aussehen. Doch wird dasselbe , durch Reste des kornigen 

 Inhaltes, weiche aus der Entwickelungsperiode stammen und durchscheinen, beeintriichtigt. Je hauliger und 

 graulich-gruner diese Inhaltsreste sind, desto matter und schmutziger erscheint audi die Faser. Die Bleiche 

 benimmt ihr diesen farbigen Anflug und stellt sie weiss und glanzend dar. 





♦ 



\ 







Ik 





.. 





















